1 28 FORCE ÉLECTROMOTRICE 



où n désigne l'indice de réfraction, k le coefficient 

 d'absorption, et où ~£ et "Ç" ont les mêmes significa- 

 tions que plus haut. 



D'après M. Hittorf, le chrome actif devient inactif 

 lorsqu'on le laisse quelque temps dans de l'acide nitri- 

 que concentré. Après que le chrome eut trempé 16 h. 

 dans ce liquide, la force électromotrice de la combinai- 

 son n'avait plus que la valeur y ,448. En laissant le 

 chrome séjourner encore plus longtemps dans l'acide 

 nitrique, je n'ai pas obtenu de valeur plus petite pour 

 la force électromotrice. Le chrome était donc bien 

 devenu inactif, et j'ai immédiatement procédé à la 

 mesure des constantes optiques dans cet état. Dans 

 l'intervalle de ma faute d'observation personnelle, j'ai 

 trouvé pour celles-ci des valeurs concordant exacte- 

 ment avec celles observées alors que le chrome était 

 actif. Or, comme nous avons vu plus haut que si l'état 

 inactif du chrome était dû à une couche d'oxyde 

 superficielle, celle-ci devrait être d'une épaisseur telle 

 qu'elle ne pourrait pas échapper à l'observation optique, 

 il faut conclure qu'à l'état inactif le chrome n'était pas 

 recouvert par une couche d'oxyde, ce qui d'ailleurs est 

 conforme à l'opinion de M. Hittorf sur ce sujet. 



En ce point, par conséquent, les causes qui détermi- 

 nent la passivité du fer et l'inactivité du chrome diffé- 

 rent essentiellement. 



§ 6. — Comme appendice à ce travail, je voudrais 

 rendre compte de deux résultats, auxquels m'ont con- 

 duit les expériences rapportées ci-dessus : 



I. D'après M. Hittorf 1 , ainsi que d'après M. Ost- 



1 W. Hittorf l t. 



